2.10. Ensaio em meio ácido 2.10.1. Método de ensaio Um reservatório acabado é exposto, durante 100 horas, a uma solução de ácido sulfúrico a 30 % (ácido de bateria com densidade igual a 1,219), à pressão de 3 000 kPa. Durante o ensaio, um mínimo de 20 % da área total do reservatório tem de ser coberta pela solução de ácido sulfúrico. Em seguida, o reservatório deve ser submetido ao ensaio de rotura, conforme disposto no ponto 2.2. do presente anexo. 2.10.2. Interpretação do ensaio A pressão de rotura medida deve ser, pelo menos, igual a 85 % da pressão de rotura do reservatório. 2.10.3. Repetição dos ensaios É permitida a repetição do ensaio em meio ácido. Um segundo ensaio deve incidir sobre dois reservatórios produzidos consecutivamente em relação ao primeiro reservatório, dentro do mesmo lote. Se os resultados destes ensaios forem satisfatórios, ignora-se o primeiro ensaio. Caso um dos reservatórios ou ambos os reservatórios submetidos a ensaio não cumpram os requisitos, o lote de reservatórios é rejeitado. 2.11. Ensaio de radiações ultravioletas 2.11.1. Método de ensaio Quando o reservatório é diretamente exposto à luz solar (mesmo por de trás de um vidro) as radiações ultravioletas podem afetar os materiais poliméricos. Por conseguinte, o fabricante tem de provar que o material que compõe a camada exterior tem a capacidade de suportar a radiação ultravioleta durante o seu tempo de vida útil, que é de 20 anos. a) Se a camada exterior desempenhar uma função mecânica (capacidade de carga), o reservatório deve ser submetido a um ensaio de rotura em conformidade com os requisitos do n.o 2.2. do presente anexo, após exposição a radiações ultravioleta representativas; b)